386 
J. H. L. Yogt. 
store sølvgehalten er ilden økonomisk betydning, kar kidtil 
den elektrolytiske r affiliation spillet en rent underordnet 
rolle; muligens vil dette dog blive forandret i fremtiden, bk 
a. fordi man kar gjort den erfaring, at det gedigne kobber 
paa dybet er lidt opblandet med forureninger, som arsen, 
antimon osv. 
Disse Lake-gruber, kvoraf enkelte kar været drevne af 
indianerne, før den kvide mands invasion, kar i de sidste 
10—15 aar været de toneangivende paa verdensmarkedet, om 
de end i de allersidste aar kar maatte dele kegemoniet med 
Montana-feltet ; forekomsterne er meget store, og produktions- 
omkostningerne i alle fald ved de vigtigere verk temmelig 
lave; man danner sig dog ofte overdrevne forestillinger om 
grub ernes metalrigdom og om prisbilligkeden ved udvindingen 
af kobberet, og man overser ofte, at vistnok er forkytnings- 
udgifterne meget smaa, men til gjengjæld er grub eudgift erne, 
ligegyldig om man regnet efter ton udbrudt malm eller efter 
malmens . indkold af metallisk kobber, forkoldsvis køie. 
For at give nærmere oplysning kerom skal vi, paa grund- 
lag af en række udførlige fremstillinger i „Mineral Industry“, 
1892 og 1893, „Mineral Resources of tke United States“ for 
de senere aar og tidsskriftet „Engineering and Mining Jour- 
nal“, sammenstille nogle opgaver over malmens kobbergekalt, 
malmtilgangene og rentabilitetsforkoldene. 
For de fleste større gruber foreligger der detaillerede op- 
gaver over, kvor meget kobber der er udvundet af det op- 
b erede gods (altsaa ikke af alt det udskudte eller af alt det 
opfordrede, men kun af det opberede gods, „stamped rock“)» 
% kobber udvundet af det opberedede gods: 
Calumet & Hecla , aarene 1875 til 1891, begge aar incl. : 
4.30, 4.17, 4.55, 4.66, 4.61, 4.75, 4.61, 4.59, 4.45, 4.63, 4.40, 
4.22, 3.52, 3.29, 3.01, 3.16, 3.31; altsaa tidligere oftest 4.5%, 
i de senere aar derimod kun 3.3%. 
Tamarack , 1886—1892: 2.7, 2.6, 3.6, 3.3, 3.9, 2.5, 2.5 og 
2.3 ; middel omkring 2.75 %. 
Quincy , 1881—91: 2.88, 2.79, 2.85, 2.86, 2.75, 2.76, 2.97, 
2.71, 2.72, 2.04, 2.50; middel omkring $.7% kobber. 
Osceola , 1886-91: 1.3, 1.4, 1.1, 1.3, 1.4, 1.4; middel 1.3° U 
kobber. 
